suchte der Fachchemiker Emanuel Schulz in Prag, mehrere auch der Bergwardein 

 Otto Bar in Freiberg. In die Arbeit wurden zumeist nur 40 bis 50 g von pulve- 

 risiertera Gostein genommen, deswegen sind die quantitativen Verhiiltnisse erst mit 

 inehrereii und hinreichend grossen Gesteinsproben zu ermitteln, obwohl ich raich 

 bemiihte, moglichst typische und frische Gesteinsstiicke, welche ich fruher teilweise 

 unter dem Mikroskop untersucht liatte, zu wiihlen. 



Die Methods der Goldextraktion in Ansiedeproben mit Blei wird fur metal- 

 lurgische Zwecke fllr befriedigend betrachtet. Auch fur meinen Zweck durfte sie 

 in vielen, vielleicht in den meisten Fallen beachtenswerte Jlesultate liefern, zunial 

 auch ./. R. Don bei seinen Untersuchungen i'and, dass die Extraktionsversuche 

 mit Jod, Broni und Chlor ihm fiir Gold weniger verliisslich erschienen als die ge- 

 horig ausgefiihrten Ansiedeproben mit Blei. Doch bin ich der Meinung, — vielleicht 

 irre ich, — dass bei der Behandlung eines Gesteins mit Blei (oder Bleigliitte) 

 keineswegs alles Gold aus demselben extrahiert wird, sodass auch einige von jenen 

 Gesteinen, in welclien (lurch eine Ansiedeprobe kein Gold nachgewiesen wurde, 

 doch einigermassen goldfiihrend sein kounten. Weil nun diese Frage besonders 

 fiir ein detailliertes Studium sicherlich von einer nicht geringen Bedeutung ist, 

 so soil zuerst die Methode selbst mit einigen Worten beschrieben werden. 



Man schmilzt eine entsi)rechende Menge von pulverisiertem Gestein mit 

 iiberschiissiger, z. B. dem Gewichte nach etwa lOfacher Menge von Blei, eventuell 

 unter Hinzugabe von Borax oder von anderen ziigehorigen Substanzen. Dadurch wird 

 das Gestein vollstiindig umgewandelt. Seine chemischen Hauptkonstituenten ver- 

 biuden sich mit Blei zu einer glasartigen silikatischen Bleischlacke, wiihrend das 

 iiberschiissige Blei mit dem in dem Gestein enthaltenen Gold und Silber eine Le- 

 gierung eingeht und sich am Boden des Gefiisses ansammelt, wodurch also Gold 

 und Silber aus der uutersuchten Probe extrahiert wird. Nach Abtreiben des Bleies 

 bleibt schliesslich ein Regulus einer Degierung von Gold und Silber ubrig, aus 

 welchem Silber mittelst Salpetersiiure entfernt werden kann. Die beim Zusammen- 

 schmelzen von Gestein und Blei gebildete Schlacke hat bei gehiiriger Manipulation 

 ein homogenes Aussehen und u. d. Mikroskop betrachtet enthalt weder jene, welche 

 sich auf Scherben mit Blei, noch jene, welche sich in Tuten bei Verwendung von 

 Bleigliitte gebildet hat, Spuren von unzersetztem Gestein. Zwischen gekreuzten 

 Nikols erscheint sie vollstiindig isotrop. Das bei den Versuchen mit Qaarz erhaltene 

 Glas ist hell und zeigt eine gelblich braune Farbe, jenes aus dunkleren Gesteineu 

 gebildete ist dunkelbrauu, aus gerostetem Pyrit braunschwarz. 



Einige Fachmiinuer sind von Verlusteu an Gold sowohl beim Ausieden als 

 auch beim Abtreiben des Bleies uberzeugt. 11 ) Ganz besonders durfte die Schlacke 

 leicht einen Teil des Goldes in sich mechanisch oder chemisch aufnehmen, ja bei 

 cheniisch eventuell an Silikate friiher gebundenem (iolde mitunter villeicht auch 

 alles Gold. Bekanntlich zeigen auch iui grossen die aus den Silber- und Golderzen 

 herstamuiendeu Hiittenschlacken oft einen verhaltnisiniissig nicht unbetrachtlichen 

 Silber- oder Goldgehalt. Bei den Untersuchungen des geringen Goldgehaltes des 



") Vergl. z. B. Berg- mid httttenm. Zeitung, 1801, 8. 107. -Bruno Kerl: Motallurgische 

 Probirkunst, Leipzig I868j pag. 294, 896, ilmacu Probirbueh, fjeipzig 1894, pag. ill. 



